J

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（関東化学 精密分析用 過塩素酸）, 酸の純度（）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（日本ミリポア Direct Q UV ）, 純度(非抵抗値＝18MΩ・cm 以上,TOC＜ 0.02）
3. 洗ビンの容器の材質： （使用していない）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （日厚計測社製）
5. 電解槽の容積： 約 200mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 3Mの硝酸に一晩浸し，その後超純水で電解槽を満たし超音波を20分間照射）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 45.3 μg cm-2）, イオノマー担持量（3.71 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（触媒を6.4mgに対し水を20μl滴下し，触媒を十分に濡らす．その後，５mlの2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙを添加し，超音波を20分間照射した．10μＬをディスク上に滴下し，自然乾燥させた．）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 30 ℃(室温), 30 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（窒素雰囲気で0.05～1.20V間でポテンシャルを50サイクル変動後（50mVsec-1)，LSV測定直前に酸素雰囲気下0.05 Vと1.20 Ｖの各電位で10秒保持をそれぞれ２回繰り返した）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 20 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通,
15. 特記事項：

FC-I1J0.15

00.10.05

400rpm0-2-0.05

j / mA cmj / mA cm-2-2-0.1-0.15-0.2
00.20.4

0.60.811.2900rpm-41600rpm-62500rpm

potential / RHE

3600rpm

1. 触媒： a. FC-I1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 44.8 ｍ2 g-1(Pt)3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 26 ℃）
7. ECSA の評価法： b. 水素脱離波
8. 電位走査速度： 10 mV s-1
9. 対極： a. Pt板
10. 参照電極： b. Ag/AgCl
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

-80.2

0.4

0.6

0.8

1

potential / V vs. RHE

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： （26 ℃ ）4. 電極回転速度： 400，900，1600，2500，3600rpm

J

FC-I1

2500
y = 352.52 + 21078x R= 0.99997
y = 1029.2 + 21666x R= 0.99963

1500

-1

j /A-1

2000

1000

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。

500

000.010.020.03

ω/ (rad s )

-1/2

0.04

0.05

-1 -1/21. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 554 A g-1-Pt, 1.24 X 10-3 A cm-2-Pt@0.90 V ; 190 A g-1-Pt, 4.24 X 10-4 A cm-2-Pt
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： b. アノーディック電位走査時,0.06

J

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 関東化学）, 酸の純度（ 精密分析用 60％）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（ Millipore Direct-Q UV）, 純度( 18.2MΩ
）
3. 洗ビンの容器の材質： （）4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （RRDE：日厚計測 電気化学測定装置：北斗電工）
5. 電解槽の容積： 150 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 60wt% の硝酸に一晩浸漬，超純水で20分超音波，超純水で30分煮沸洗浄 ）7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 26.5 μg cm-2）, イオノマー担持量（0.008 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（触媒を3.8mg に対し水を20μl滴下し，触媒を十分に濡らす．その後，4.98ｍｌの2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ，5wt%のNafionを0.020ml を添加し，氷水中で超音波を30分間照射．10μＬをディスク上に滴下し，自然乾燥．）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 30 ℃（室温）, 30 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（ 0.05 Vと1.20 Ｖの各電位で，10秒保持をそれぞれ２回繰り返した後，ＯＲＲを測定）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 20 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： d. その他（20分間電解液中でバブリング後，液上を流通させ測定）
15. 特記事項：

FC-J1

J

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,
e. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）：40.8 ｍ2 g-Pt-1
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（150 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

FC-J1

J

結果、実験方法、評価方法などについて何か付記すべき事項がございました
ら、ここに、図、表、写真、文章等で記載してください。次ページにわたってもかまいません。
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 779.3 A g-1-Pt, 1910 µA cm-2-Pt@0.90 V ; 241.9 A g-1-Pt, 593 µA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： b. アノーディック電位走査時